SÉANCE DU 3 JUILLET igoS. 33 



Citons encore un écran jaune orangé utilisant l'autre maximum de sensi- 

 bilité chromatique de cette plaque, en >.588; un écran jaune absorbant 

 jusqu'à 1 5oo; un écran rouge absorbant toute la partie visible du spectre 

 la plus réfrangible jusqu'en );63o. 



Les premiers résultats donnés par la méthode que nous venons d'exposer 

 très succinctement nous font croire à la possibilité d'établir maintenant des 

 écrans colorés d'une façon absolument rationnelle et scientifique. 



CHIMIE MINÉRALE. — Préparations de composés binaires des métaux 

 par aluminothermie . Note de M. A. Colani, jjrésentée par M. A. Ditte. 



MM. Matignon et Fonzes-Diacon ont obtenu des composés binaires de 

 l'aluminium en enflammant un mélange d'aluminium en poudre et d'un 

 métalloïde tel que le soufre ou le phosphore. Je me suis demandé si l'on 

 ne pouvait pas généraliser ces préparations et avoir des composés binaires 

 des métaux en réduisant par l'aluminium un oxyde métallique en présence 

 d'un métalloïde. 



Le mode opératoire est le suivant : on tasse dans un creuset brasqué à 

 la magnésie le mélange intime et parfaitement desséché de l'oxyde et de 

 l'aluminium en proportions théoriques et du métalloïde qui doit être en 

 excès s'il est volatil. On enflamme avec une cartouche de magaésium. La 

 réaction est souvent très vive. Pour que la préparation soit réussie, il faut 

 que la masse parfaitement fondue se soit séparée en deux couches, l'une 

 d'alumine et l'autre de produit cherché. 



On peut remplacer le métalloïde par son oxyde et le réduire par l'alu- 

 minium en même temps que l'oxyde métallique. Cette manière de faire est 

 particulièrement commode dans le cas de l'arsenic ou de l'antimoine si la 

 chaleur dégagée par la réaction de l'aluminium sur l'oxyde métallique est 

 insuffisante pour fondre la masse; dans le cas du silicium ou du bore, elle a 

 le grand avantage de dispenser de la préparation préliminaire de ces mé- 

 talloïdes. Enfin on peut souvent ajouter aux corps en expérience une quan- 

 tité convenable d'un mélange tel que 3CuO -h2Al ou 3SnO^H-4A.l; la 

 réduction par l'aluminium de l'oxyde de cuivre ou de l'oxyde d'étain ayant 

 lieu avec un très grand dégagement de chaleur, on peut avoir des effets 

 calorifiques comparables à ceux du four électrique. De plus, le cuivre et 

 l'étain dissolvent un grand nombre de composés binaires des métaux et en 

 facilitent la cristallisation ; on les isole ensuite par un traitement aux acides. 



C. R., i9o5, 2» Semestre. (T. CXLI, N" 1.) ^ 



